## Pengaruh Penambahan Gipsum Terhadap Karakteristik Bata Ringan Berbahan Dasar Tanah Diatomae
Putri Adnin 1 Mochammad Afifuddin 2 Muttaqin 3
1 Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia
23 Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia Email: putriadnin@gmail.com

## Abstract
Brick is one of the building materials widely used as the main ingredient in the construction of house walls and buildings. The utilization of bricks in construction needs to be improved, one way that could be achieved in this research  was  to  mix  the  base  material  of  bricks manufacturing  by  using  diatomaceous  earth  and gypsum.  The specimens used in this research had the measurement of 21 cm x 11 cm x 4.5 cm, and were made with 5 variations of gypsum addition were 0%, 5%, 10%, 15% and 20%. The amount of each test object variation was 12 pieces for each variation, so that made the total of 60 pieces. The testing that was done was the compressive strength, water absorption, apparent density and specific gravity. The research results showed that the optimum use of gypsum was  at  5%  variation  with  maximum  compressive  strength  of  a  single  brick  was  5,824 MPa  and  3,566  MPa  in compressive strength test on paired bricks, for the results of the water absorption test showed that the minimum water absorption of the brick was 30,850% , the apparent density 1,292 grams/cm 3 . Based on the test results on brick characteristics, it shows that the optimum gypsum use is at 5% variation.
Keywords: diatomaceous earth, gypsum, lightweight brick, characteristics.

## Abstrak
Batu  bata  merupakan  salah  satu  bahan  bangunan  yang  banyak  digunakan  sebagai  bahan  utama  dalam pembuatan dinding rumah dan gedung. Pemanfaatan batu bata dalam konstruksi perlu adanya peningkatan, salah satu  cara  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah  mencampur  material  dasar  pembuatan  batu  bata  dengan menggunakan tanah diatomae dan gipsum. Benda uji yang digunakan dalam penelitian ini berukuran 21 cm x 11 cm x 4,5 cm, dibuat dengan 5 variasi penambahan gipsum  yaitu 0%, 5%, 10%, 15% dan 20%. Jumlah masing- masing  benda  uji  adalah  12  buah  benda  uji  untuk  setiap  variasi.  Pengujian  yang  dilakukan  yaitu  kuat  tekan, penyerapan  air,  kerapatan  semu  dan  berat  jenis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penggunaan  optimum gipsum adalah pada variasi 5% dengan hasil kuat tekan bata tunggal maksimum yaitu 5,824 Mpa, kuat tekan bata berpasangan  3,566  Mpa,  penyerapan  minimum  sebesar  30,850%  dan  kerapatan  semu  sebesar  1,292  gram/cm 3 . Berdasarkan hasil pengujian terhadap karakteristik bata, menunjukkan bahwa penggunaan gipsum optimum yaitu pada variasi 5%.
Kata kunci: tanah diatomae, gipsum, bata ringan, karakteristik.

## 1. Pendahuluan
Batu  bata  termasuk  salah  satu  bahan  bangunan yang  banyak digunakan dalam konstruksi  bangunan. Batu bata umumnya digunakan sebagai bahan utama dalam  pembuatan  rumah/gedung.  Penggunaan  batu bata terus meningkat, dikarenakan adanya pembangunan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Secara umum batu bata terbuat dari tanah lempung. Pemanfaatan batu bata dalam konstruksi perlu adanya peningkatan.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  pada penelitian  ini  adalah  mencampur  material  dasar pembuatan  batu  bata  dengan  menggunakan  tanah diatomae  dan  gipsum.  Tanah  diatomae  yang digunakan untuk substitusi diberi perlakuan kalsinasi ± 500°C. Berdasarkan informasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi  Aceh tahun 2012, di  Kabupaten Aceh  Besar  sebaran  tanah  diatomae  banyak  terdapat di  Desa  Lampanah.  Deposit  tanah  diatomae  di
provinsi  Aceh  cukup  tinggi  dengan  estimasi 40.353.700 ton (Maulani) [1] .
Gipsum  adalah  salah  satu  mineral  dengan  kadar kalsium  yang  mendominasi.  Menuurut  Wibawa [2] , gipsum  yang  dicampur  lempung  dapat  mengurangi retak  karena  sodium  pada  tanah  tergantikan  oleh kalsium  pada  gipsum  sehingga  pengembangannya lebih kecil.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  pengaruh  penggunaan  gipsum  terhadap kuat  tekan  bata  penyerapan  air  ( absorption ), kerapatan  semu  ( apparent  density )  dan  berat  jenis ( specific  gravity ) bata  ringan  berbahan  dasar  tanah diatomae  dan  mencari  penggunaan  gipsum  optimum agar  menghasilkan  bata  ringan  dengan  sifat  dan karakteristik yang lebih baik
Ukuran benda uji yang digunakan adalah batu bata berukuran 21 cm x 11 cm x 4,5 cm. Tanah diatomae merupakan substitusi sebagian tanah lempung dalam
campurannya  yaitu  sebesar  50%.  Jumlah  substitusi gipsum terhadap tanah diatomae digunakan 5 variasi, yaitu 0%, 5%, 10%, 15% dan 20% dari volume tanah diatomae.  Jumlah  benda  uji  masing-masing  untuk setiap pengujian 3 buah dengan total yang digunakan 60  buah  benda  uji.  Untuk  pengujian  kuat tekan  bata berpasangan,  penyerapan  air  dan  kerapatan  semu berdasarkan  SNI  15-2094-2000 [3] ,  untuk  pengujian kuat  tekan  bata  tunggal  berdasarkan  ASTM  C67- 03 [4] dan  untuk  pengujian  berat  jenis  bata berdasarkan ASTM C373-88 [5] .
Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  pengaruh penambahan gipsum dalam pembuatan campuran bata ringan  terhadap  sifat  fisis  dan  sifat  mekanis  bata ringan.  Nilai  kuat  tekan  bata  tunggal  maksimum sebesar  5,824  MPa  yaitu  pada  bata  dengan  variasi gipsum sebesar 5%. Nilai kuat tekan bata berpasangan jenis  ini  turun  menjadi  3,566  MPa  akibat  adanya pengaruh  mortar.  Penyerapan  air  minimum  yaitu sebesar  30,850%  terdapat  pada  bata  dengan  variasi gipsum  5%.  Nilai  penyerapan  air  pada  bata  ringan dalam penelitian ini tidak ada yang memenuhi syarat SNI 15-2094-2000 [3] . Berdasarkan pengujian kerapatan semu, besarnya kerapatan semu bata ringan maksimum adalah 1,292 gram/cm 3 pada bata dengan variasi gipsum sebesar 5%. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan  bata ringan tanpa penambahan gipsum.  Kerapatan  semu  minimum  terdapat  pada variasi  gipsum  sebesar  20%  yaitu  1,200  gram/cm 3 . Hasil  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  berat  jenis bata  menunjukkan  dengan  adanya  penambahan gipsum  dalam  campuran  bata  menyebabkan  nilai berat  jenis  bata  semakin  bertambah.  Berat  jenis minimun  yaitu  2,123  pada  bata  tanpa  penambahan gipsum  dan  berat  jenis  maksimum  yaitu  2,172  pada bata dengan variasi gipsum 20%.

## 2. Tinjauan Kepustakaan

## 2.1 Batu Bata
Definisi  batu  bata  menurut  SNI  15-2094-2000 [3] merupakan  bahan  bangunan  yang  berbentuk  prisma segiempat  panjang,  digunakan  untuk  konstruksi dinding  bangunan  yang  dibuat  dari  tanah  lempung dengan atau tanpa dicampur bahan aditif dan dibakar pada suhu tertentu.

## 2.2 Tanah Lempung
Tanah lempung merupakan bahan utama material dari  pembuatan  batu  bata  dimana  kandungan utamanya adalah silika dan alumina. Tanah lempung mempunyai  sifat  yang  dalam  keadaan  kering  akan bersifat  keras,  apabila  dalam  keadaan  basah  akan bersifat  lunak  plastis  dan  kohesif,  mengembang  dan menyusut  dengan  cepat  sehingga  mempunyai perubahan  volume  yang  besar  dan  itu  terjadi  karena pengaruh  air,  berkurang  kuat  gesernya  bila  struktur tanahnya terganggu.
Dalam  pemanfaatan  lempung  untuk  pembuatan batu bata, harus diperhatikan beberapa hal yaitu:
1. Lempung  yang  digunakan  harus  memenuhi  sifat plastis  dan  kohesif  sehingga  dapat  mudah dibentuk.  Lempung  yang  memiliki  nilai  plastis yang  tinggi  dapat  menyebabkan  batu  bata  yang dibentuk  akan  meledak,  retak  atau  pecah  saat dibakar;
2. Lempung  harus  mempunyai  kekuatan  kering tinggi dan susut kering rendah (maksimum 10%);
3. Tidak  boleh  mengandung  butiran  kapur  dan kerikil lebih besar dari 5 mm; dan
4. Lempung berpasir akan menghasilkan produk batu bata  yang  lebih  baik  jika  dibandingkan  dengan penggunaan lempung murni.

## 2.3 Tanah Diatomae
Tanah diatomae dengan rumus kimia (SiO 2 .nH 2 O) adalah  batuan  sedimen  silika  terutama  yang  terdiri dari sisa kerangka fosil tumbuhan air, ganggang yang bersel  tunggal.  Hasil  pemeriksaan  sifat  kimia  yang dilakukan  di  Balai  Riset  dan  Standarisasi  Industri Banda  Aceh,  menunjukkan  tanah  diatomae  yang berasal  dari  Desa  Lampanah,  Aceh  Besar  memiliki kandungan  SiO 2 sebesar  58,87  %,  CaO  sebesar 12,20%,  Fe 2 O 3 sebesar  2,25  %,  dan  Al 2 O 3 sebesar 0,39  %.  Berat  jenis  tanah  diatomae  sebesar  1,877 (Handayani) [6] .
Selain  ringan,  tanah  diatomae  memiliki  sifat pozzolan  sehingga  dapat  digunakan  untuk  membuat batu  bata  ringan  sebagaimana  hasil  penelitian Pimraksa  dan  Chindaprasirt [7] .  Pimraksa  dan Chindaprasirt  membuat  batu  bata  ringan  dengan menggunakan  diatomae,  kemudian  membandingkan kekuatan  yang  dihasilkan  dari  proses  kalsinasi  dan tanpa  kalsinasi.  Tanah  diatomae  yang  digunakan berasal  dari  Provinsi  Lampang,  Thailand  Utara, dicampur  dengan  15%  kapur  serta  5%  gipsum menunjukkan kekuatan yang cukup tinggi, yaitu 14,5 MPa dan densitas yang rendah, yaitu 0,88 gram/cm 3 . Kekuatan  yang  lebih tinggi (17,5 MPa) dan densitas lebih  rendah  (0,73  gram/cm 3 )  didapatkan  dengan menggunakan  diatomae  hasil  kalsinasi  pada  suhu 500 o C.

## 2.4 Gipsum
Gipsum  adalah  salah  satu  contoh  mineral  dengan kadar  kalsium  yang  mendominasi.  Gipsum  yang paling  umum  ditemukan  adalah  jenis  hidrat  kalsium sulfat  dengan  rumus  kimia  CaSO 4 .2H 2 O.  Dalam bentuk  murni  gipsum  berupa  kristal  berwarna  putih dan berwarna abu-abu, kuning, jingga atau hitam bila kurang murni.
Keuntungan  penggunaan  serbuk  gipsum  sebagai berikut (Wibawa) [2] : 1. Gipsum yang dicampur lempung dapat mengurangi  retak  karena  sodium  pada  tanah tergantikan  oleh  kalsium  pada  gipsum  sehingga pengembangannya lebih kecil;
2. Gipsum  dapat  meningkatkan  stabilitas  tanah organik  karena  mengandung  kalsium  yang mengikat  tanah  bermateri  organik  terhadap lempung  yang  memberikan  stabilitas  terhadap agregat tanah; dan
3. Gipsum  meningkatkan  kecepatan  rembesan  air, dikarenakan gipsum lebih menyerap banyak air.

## 2.5 Air
Air  berfungsi  sebagai  bahan  pelunak  sekaligus dapat digunakan untuk merendam Untuk mendapatkan kualitas batu bata yang maksimal, maka air yang digunakan harus disesuaikan dengan standar yang ada.
Berdasarkan  Standar  SK  SNI  S-04-1989-F Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A [8] , persyaratan  air  yang  digunakan  adalah  air  harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak dan benda melayang,  yang  dapat  dilihat  secara  visual,  tidak mengandung  garam-garam  yang  dapat  larut  dan merusak  lebih  dari  15  gram/liter,  tidak  mengandung klorida  (Cl)  lebih  dari  0,5  gram/liter;  dan  tidak mengandung senyawa sulfat (sebagai SO 3 ) lebih dari 1 gram/liter.

## 2.6 Sifat Fisis Bata

## 2.6.1 Penyerapan air
Salah  satu  sifat  bata  yang  berpengaruh  terhadap kekuatan  pekerjaan  bata  adalah  penyerapan  air. Penyerapan  air  maksimum  bata  merah  pasangan dinding  adalah  20%.  Pekerjaan  dinding  dengan penyerapan air yang tidak sesuai dapat menimbulkan retak-retak.  Persamaan  yang  digunakan  untuk menghitung  penyerapan  (absorption)  batu  bata adalah:
Penyerapan = 𝐴−𝐵 𝐵 × 100% ..........................   1)
Keterangan:
A = Berat benda uji setelah direndam dalam air selama 24 jam sampai jenuh (gram); dan
B = Berat benda uji setelah dioven (gram).

## 2.6.2 Kerapatan semu (apparent density)
Kerapatan  semu  minimum  bata  merah  pasangan dinding berdasarkan SNI 15-2094-2000 [3] adalah 1,2 gram/cm 3 .  Persamaan  yang  digunakan  dalam menghitung densitas atau kerapatan batu bata adalah:
𝑄 𝑠𝑐ℎ = 𝑀𝑑 𝑐−𝑏 × 𝑑 𝑤 .........................................   2)
Keterangan:
Q sch = Kerapatan semu (gr/cm 3 ); M d = Berat benda uji (gram);
b = Berat benda uji ditimbang menggantung di dalam air (gram);
c = Berat benda uji ditimbang setelah dimasukkan
ke dalam air (gram); dan d w = Kerapatan ( density ) air = 1,0 gr/cm 3 .
2.6.3 Berat jenis (specific gravity)
Berdasarkan  ASTM C373-88 [5] , berat jenis  bata dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut:
T = 𝐷
(𝐷−𝑆) ........................................................ 3)
Keterangan:
T   = Berat jenis ( specific gravity );
D   = Berat bata kering oven (gram); dan S   = Berat bata menggantung di air (gram).

## 2.7 Pengujian Kuat Tekan Bata

## 2.7.1 Pengujian kuat tekan bata tunggal
Standar  pengujian  kuat  tekan  bata  tunggal merujuk  pada American  Society  for  Testing  and Materials (ASTM) C67 – 03 [4] tentang Metode Standar  Pengujian  untuk  Bata  Struktural.  Pengujian kat tekan ini dilakukan pada bata utuh sesuai kondisi lapangan  untuk  mengetahui  kuat  tekannya.  Adapun persamaan kuat tekan yang diberikan adalah:
𝐶 = 𝑊 𝐴 ........................................................ 4)
Keterangan:
C   = Kuat tekan bata (kg/cm 2 );
W  = Beban maksimum (kg); dan
A  = Luas permukaan benda uji (cm 2 ).

## 2.7.2 Pengujian kuat tekan bata berpasangan
Dalam penelitian ini digunakan metode pengujian kuat  tekan  bata  berdasarkan  SNI  15-2094-2000 [3] . Nilai  kuat  tekan  dihitung  dengan  menggunakan Persamaan  4.  Berdasarkan  SNI  15-2094-2000 [3] besarnya  kuat  tekan  rata-rata  dan  koefisien  variasi yang  diijinkan  untuk  bata  merah  untuk  pasangan dinding sesuai Tabel 1.

## Tabel 1 Klasifikasi kekuatan bata
Kelas Kekuatan Tekan Rata-Rata Minimum Bata yang Diuji Koefisien Variasi Izin Kg/cm 2 MPa 50 50 5 22% 100 100 10 15% 150 150 15 15% Sumber : SNI 15-2094-2000

## 3. Metode Penelitian
3.1 Rancangan Penelitian
Pada penelitian ini dilakukan pengujian kuat tekan bata berpasangan berdasarkan SNI 15-2094-2000 [3] , kuat  tekan  bata  tunggal  berdasarkan  ASTM  C67- 03 [4] , penyerapan air, kerapatan semu dan berat jenis bata ringan  yang  berbahan dasar tanah  lempung  dan tanah  diatomae  dengan  variasi  penambahan  gipsum.
Penelitian  ini  menggunakan  variasi  penambahan gipsum  0%,  5%,  10%,  15%,  dan  20%  dari  berat volume  tanah  diatomae.  Variasi  0%  digunakan sebagai kontrol dari variasi gipsum yang ditambahkan dalam pembuatan bata ringan.

## 3.2 Sumber Data
Data-data  yang  mendukung  untuk  penelitian  ini diperoleh dari  berbagai pengujian  yang dilakukan di laboratorium,  hasil-hasil  penelitian  terdahulu,  dan literatur  lainnya  sebagai  sumber  data.  Data  yang dikumpulkan meliputi data pemeriksaan berat volume tanah  lempung,  pasir,  tanah  diatomae  dan  gipsum, data  pemeriksaan  sifat  fisis  tanah  lempung, penyerapan  air,  kerapatan  semu,  berat  jenis  dan pengujian kuat tekan bata ringan.

## 3.3 Prosedur Penelitian

## 3.3.1 Persiapan
Pekerjaan  persiapan  yang  dilakukan  meliputi penyediaan  alat  dan  bahan/material  yang  digunakan untuk  penelitian  ini  seperti  tanah  lempung,  tanah diatomae,  gipsum,  pasir  dan  air.  Tanah  yang digunakan  adalah  jenis  tanah  lempung.  Tanah diatomae  yang  digunakan  telah  dikalsinasi  terlebih dahulu  dan  ditumbuk  menggunakan  lesung  dan diayak  agar  memudahkan  dalam  pencampuran dengan  tanah  lempung.  Gipsum  yang  digunakan diletakkan  di  ruang  tertutup  dan  diberi  alas dibawahnya.

## 3.3.2 Pemeriksaan sifat fisis tanah lempung
Pemeriksaan  sifat  fisis  yang  dilakukan  terhadap tanah  lempung  bertujuan  untuk  mengetahui  baik tidaknya  jenis  tanah  yang  digunakan  sebagai  bahan pembentuk  bata,  untuk  mengetahui  jenis  tanah  yang digunakan dan menentukan kadar air yang digunakan dalam pembuatan batu bata. Kadar air optimum yang digunakan  pada  pembuatan  batu  bata  disesuaikan dengan batas plastis dari tanah lempung. Pemeriksaan sifat-sifat  fisis  tanah  lempung  yang  dilakukan didasarkan pada standar SNI sebagai berikut : 1. Batas cair tanah (SNI 1967-2008);
2. Batas  plastis  dan  indeks  plastisitas  tanah  (SNI 1966-2008); dan
3. Berat jenis tanah (SNI 1964-2008). Pengujian  sifat  fisis  tanah  lempung  dilakukan  di Laboratorium  Mekanika  Tanah  Jurusan  Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.

## 3.4 Pengujian Penyerapan Air
Pengujian  penyerapan  air  dilakukan  dengan  cara benda uji direndam dalam air selama 24 jam  sampai jenuh,  kemudian  ditimbang  beratnya  (A).  Benda  uji dikeringkan  di  oven  pada  suhu  (100–110)°C  selama 24 jam. Selanjutnya  benda uji dikeluarkan dari oven dan didinginkan hingga mencapai suhu kamar. Benda
uji  ditimbang  kembali  beratnya  (B).  Penyerapan  air dihitung menggunakan Persamaan 1.

## 3.5 Pengujian Kerapatan Semu dan Berat Jenis
Langkah-langkah pengujian kerapatan semu yaitu benda uji bata dikeringkan di oven pengering selama 24  jam,  kemudian  bata  didinginkan.  Berat  benda  uji dalam  keadaan  kering  ditimbang  (M d ),  selanjutnya benda uji dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air. Berat benda uji selama menggantung di dalam air juga ditimbang  beratnya  (b).  Kemudian  benda  uji dikeluarkan dari air dan diseka dengan kain  lap,  lalu ditimbang  beratnya  (c).  Setelah  itu  hitung  kerapatan semu sesuai dengan Persamaan 2. Dari hasil pengujian kerapatan  semu,  bata  dihitung  berat  jenisnya menggunakan persamaan 3.

## 3.6 Pengujian Kuat Tekan Bata Tunggal
Sebelum  pengujian,  benda  uji  dioven  terlebih dahulu  pada  suhu  110–115°C  selama  24  jam. Kemudian  benda  uji  diukur  dimensi  dan  ditimbang beratnya. Pengujian dilakukan meggunakan mesin uji tekan. Benda uji yang telah dipersiapkan ditempatkan diantara  dua  pelat  pembebanan.  Pengujian  ini dilakukan  dengan  memberikan  beban  arah  vertikal secara perlahan-lahan hingga benda uji hancur. Hal ini berdasarkan  metode  yang  digunakan  pada  ASTM C67–03 [4] . Besarnya kuat tekan bata tunggal dihitung berdasarkan Persamaan 4.

## 3.7 Pengujian Kuat Tekan Bata Berpasangan
Benda  uji  yang  sudah  siap  dicetak  dan  dibakar, kemudian dipotong di bagian tengah bata menggunakan  gergaji  listrik  menjadi  dua  bagian. Tiap-tiap potongan bata yang satu ditumpukkan pada potongan  yang  lain.  Antara  kedua  bata  diisi  mortar setebal 6 mm. Adukan mortar dibuat terdiri dari pasir dan  bahan  perekat  sebagai  berikut:  1  bagian  berat Semen  Portland  +  3  bagian  berat  pasir  +  air  seberat 60%-70% dari berat semen, diaduk hingga merata.
Keesokan  harinya,  benda  uji  direndam  dalam  air bersih dengan suhu ruangan selama 24 jam, kemudian diangkat dan bidang-bidangnya diseka menggunakan kain  lap  untuk  menghilangkan  air  yang  berlebihan. Benda  uji  yang  telah  dipersiapkan  ditempatkan diantara dua pelat pembebanan. Pengujian kuat tekan bata  berpasangan  ini  dilakukan  sama  dengan pengujian  kuat  tekan  bata  tunggal  yaitu  dengan memberikan  beban  arah  vertikal  secara  perlahan- lahan hingga benda uji hancur. Batu bata diuji dengan mesin  uji  kuat  tekan  hingga  hancur.  Kemudian  kuat tekan  dapat  dihitung  menggunakan  Persamaan  4. Pengujian dilakukan pada masing-masing batu bata .

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Sifat Fisis Tanah Lempung
Hasil pemeriksaan sifat fisis tanah lempung yaitu kadar  air,  batas  cair,  batas  plastis  dan  indeks plastisitas  diperlihatkan  pada  Tabel  2  berikut  ini. Berdasarkan  hasil  pengujian  tersebut  menunjukkan bahwa  tanah  yang  digunakan  adalah  jenis  tanah lempung  anorganik  dan  dapat  digunakan  sebagai pembentuk bata.

## Tabel 2 Sifat fisis tanah lempung
No Pemeriksaan Sifat Fisis Hasil Satuan 1 Kadar Air 22,45 % 2 Batas Cair 71,86 % 3 Batas Plastis 27,14 % 4 Indeks Plastisitas 44,73 % 5 Berat Jenis 2,686

## 4.2 Kuat Tekan Bata Tunggal
Hasil  pengujian  kuat  tekan  bata  tunggal diperlihatkan pada Gambar 1 berikut ini.

## Gambar 1 Grafik Hasil Kuat Tekan Bata Tunggal
Berdasarkan  Gambar  1  diketahui  bahwa  pada penggunaan  gipsum  5%  kuat  tekan  bata  tunggal mengalami  peningkatan  dan  merupakan  hasil  kuat tekan maksimum yaitu sebesar 5,824 MPa, Kenaikan kuat tekan itu terlihat karena pada kondisi bata tanpa penambahan  gipsum  hanya  memiliki  kuat  tekan sebesar  5,627  MPa.  Penurunan  dari  kuat  tekan maksimum  mulai  terjadi  pada  variasi  penambahan gipsum  10%  yaitu  sebesar  5,268  MPa,  pada  variasi penambahan  gipsum  15%  diperoleh  kuat  tekan sebesar 4,117 MPa. Kuat tekan minimum terjadi pada variasi penambahan gipsum 20% yaitu sebesar 2,921 MPa.  Penurunan  kekuatan  bata  tersebut  disebabkan oleh  adanya  pengurangan  nilai  keplastisan  material pembentuk  batu  bata  yang  besar  akibat  penggunaan gipsum  dalam  jumlah  yang  besar  terhadap  material batu bata sehingga menyebabkan kurangnya daya ikat antara lempung, tanah diatomae dan gipsum.
Berdasarkan  SNI  15-2094-2000 [3] ,  untuk  bata tunggal  variasi  0%  -  10%  dapat  diklasifikasikan  ke dalam kelas bata 50, sedangkan bata tunggal dengan
variasi 15% dan 20% tidak memenuhi nilai kelas kuat bata (non kelas).

## 4.3 Pengujian Kuat Tekan Bata Berpasangan
Hasil  pengujian  kuat  tekan  bata  berpasangan diperlihatkan pada Gambar 2 berikut ini. Berdasarkan Gambar  2  nilai  kuat  tekan  bata  berpasangan maksimum  sebesar  3,566  MPa  yaitu  pada  variasi penambahan  gipsum  5%,  terjadi  penurunan  sebesar 38,78%  dari  kuat  tekan  bata  tunggal,  sama  halnya dengan kuat tekan bata tunggal, setelah penambahan variasi  5%  gipsum  bata  mengalami  penurunan  kuat tekan.  Nilai  minimumnya  2,443  MPa  yaitu  pada variasi  penambahan  gipsum  20%.  Penurunan  kuat tekan  bata  berpasangan  dibandingkan  dengan  kuat tekan bata tunggal dipengaruhi oleh kekuatan mortar bata. Untuk mengatasi penurunan nilai kuat tekan ini dapat dilakukan salah satunya dengan  meningkatkan kekuatan  mortar  itu  sendiri. Berdasarkan  SNI  15- 2094-2000 [3] , untuk bata berpasangan semua variasi penambahan  gipsum  tidak  termasuk  ke  dalam  kelas kuat bata (non kelas).

## Gambar 2 Grafik Hasil Kuat Tekan Bata Berpasangan

## 4.4 Perbandingan kuat tekan bata tunggal dan kuat tekan bata berpasangan
Perbandingan  dan  hubungan  antara  kuat  tekan bata  tunggal  dengan  kuat tekan  bata  pasangan  dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.

## Gambar 3 Grafik Perbandingan Nilai Kuat Tekan
Benda Uji Bata
5.627 5.824 5.268 4.117 2.921 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 0% 5% 10% 15% 20% Ku at T ek an B at a T u n ggal (M P a) Persentase Gipsum 3.543 3.566 3.345 2.464 2.443 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0% 5% 10% 15% 20% Ku at T ek an B at a B e r pas a n g a n ( M P a ) Persentase Gipsum 5.627 5.824 5.268 4.117
2.921 3.543 3.566 3.345
2.464 2.443 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 0% 5% 10% 15% 20% K u a t T e k a n ( M p a ) Persentase Gipsum

## Perbandingan Kuat Tekan
Kuat Tekan Bata Tunggal Kuat Tekan Bata Berpasangan
Gambar 4 Grafik Hubungan Kuat Tekan Bata Tunggal dan Kuat Tekan Bata Berpasangan
Berdasarkan  pengujian  kuat  tekan  bata  pasangan diperoleh hasil yang berbeda dengan nilai kuat tekan bata  tunggal.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kekuatan mortar bata berpengaruh terhadap kuat tekan bata itu sendiri. Kuat tekan bata tunggal lebih besar dari pada kuat  tekan  bata  berpasangan.  Kekuatan  mortar  yang berada  di  bawah  kuat  tekan  bata  tunggal  akan menurunkan  nilai  kuat  tekan  bata  berpasangan tersebut.  Kerusakan  awal  akibat  beban  tekan  bata berpasangan  bermula  dari  mortar  bata  tersebut, dikarenakan pada saat pembuatan mortar, air yang ada pada  mortar diserap oleh  bata. Hasil kuat tekan bata berpasangan  jauh  lebih  rendah  jika  dibandingkan dengan kuat tekan bata tunggal. Hubungan antara kuat tekan  bata  berpasangan  dan  kuat  tekan  bata  tunggal dapat dinyatakan sebagai berikut:
f’ cb = 0,441 f’ ct + 0,976 ................................   5)
Dimana: f’ cb = kuat tekan bata berpasangan (MPa); dan f’ ct = kuat tekan bata tunggal (MPa).

## 4.5 Penyerapan Air
Hasil pengujian penyerapan air diperlihatkan pada Gambar 5 berikut ini.

## Gambar 5 Grafik Hasil Pengujian Penyerapan Air
Berdasarkan  Gambar  5  menunjukkan  penurunan penyerapan  air  minimum  pada  bata  dengan  variasi gipsum 5%. Namun penyerapan terus bertambah pada saat penambahan variasi gipsum sebesar 10% - 20%. Nilai  penyerapan  air  maksimum  bata  sebesar
34,637%  pada  bata  dengan  variasi  gipsum  20% sedangkan  nilai  penyerapan  air  minimum  sebesar 30,850%  pada  bata  dengan  variasi  gipsum  5%. Penyerapan  air  yang  besar  disebabkan  kurangnya pemadatan  saat  proses  pencetakan  bata.  Gipsum mempunyai  sifat  cepat  mengeras  dan  mudah menyerap  air.  Semakin  banyak  penggunaan  gipsum pada  batu  bata  mengakibatkan  terjadinya  pori  atau adanya retak-retak pada batu bata karena ikatan antara partikel  gipsum  dengan  tanah  liat  semakin  tidak seimbang,  sehingga  menyebabkan  daya  resapan  air bata  meningkat. Nilai penyerapan air  bata ringan  ini tidak  ada  yang  memenuhi  standar  SNI  15-2094- 2000 [ 2 ] .

## 4.6 Kerapatan Semu
Hasil  pengujian  kerapatan  semu  diperlihatkan pada Gambar 6 berikut ini.
Berdasarkan  Gambar  6  menunjukkan  kerapatan semu  variasi  gipsum  5%  lebih  besar  dibandingkan dengan  kerapatan  semu  bata  tanpa  gipsum.  Namun dari  grafik  juga  terlihat  penurunan  kerapatan  semu pada  saat  penambahan  variasi  gipsum.  Besarnya kerapatan  semu  yang  terbentuk  sangat  dipengaruhi oleh keakuratan saat mencetak dan penimbangan tiap bata. Kerapatan semu maksimum terjadi pada variasi penambahan  gipsum  5%  yaitu  sebesar  1,292 gram/cm 3 .  Kerapatan  semu  minimum  yaitu  sebesar 1,234  gram/cm 3 yaitu  pada  variasi  penambahan gipsum  20%.  Kerapatan  semu  bata  ringan  berbahan dasar  tanah  diatomae  dengan  penambahan  variasi gipsum  pada  penelitian  ini  mempunyai  kerapatan semu  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  bata merah  100%  tanah  lempung  yang  memiliki  nilai kerapatan semu 1,681 gram/cm 3 .

## Gambar 6 Grafik Hasil Pengujian Kerapatan Semu

## 4.7 Berat Jenis
Hasil  pengujian  berat  jenis  diperlihatkan  pada Gambar 7 berikut ini .
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 K u a t T e k a n B a ta B e r p a sa n g a n ( M P a ) Kuat Tekan Bata Tunggal (MPa) Hubungan  Kuat Tekan Bata Tunggal dan Kuat Tekan Bata Berpasangan
31.903 30.850 32.986 33.942 34.637 28.00 30.00 32.00 34.00 36.00 0% 5% 10% 15% 20% P en y era pa n A ir (% ) Persentase Gipsum 1.265 1.292 1.261 1.246 1.234 1.140 1.160 1.180 1.200 1.220 1.240 1.260 1.280 1.300 1.320 0% 5% 10% 15% 20% Ke rap at an S em u ( gr am /c m 3 ) Persentase Gipsum

## Gambar 7 Grafik Hasil Pengujian Berat Jenis
Berdasarkan  Gambar  7  menunjukkan  berat  jenis bata semakin bertambah dengan adanya penambahan gipsum dalam campuran  bata. Berat  jenis  bata tanpa penambahan  gipsum  yaitu  sebesar  2,123,  kemudian naik  pada  variasi  5%  menjadi  2,131,  dan  berat  jenis terus meningkat seiring dengan pertambahan gipsum. Berat  jenis  maksimum  yaitu  sebesar  2,172  pada variasi penambahan gipsum 20%. Hal tersebut terjadi karena  berat  jenis  gipsum  lebih  besar  dibandingkan dengan  tanah  diatomae.  Dengan  bertambahnya gipsum  pada  bata,  maka  bata  akan  menjadi  lebih berat.

## 5. Kesimpulan dan Saran

## 5.1 Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  hasil penelitian  pengaruh  penambahan  gipsum  terhadap karakteristik  bata  ringan  berbahan  dasar  tanah diatomae adalah sebagai berikut:
1. Nilai  optimal  kuat  tekan  bata  terdapat  pada penggunaan  gipsum  sebanyak  5%.  Nilai  kuat tekan  bata  tunggal  maksimum  diperoleh  sebesar 5,824 MPa. Namun nilai kuat tekan bata ini turun sebesar  38,78%  menjadi  3,566  MPa  pada  bata berpasangan.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya pengaruh mortar.
2. Pada hasil pengujian kuat tekan bata tunggal, bata dengan  variasi  gipsum  0%,  5%  dan  10%  dapat diklasifikasikan  ke  dalam  kelas  bata  50 berdasarkan  SNI  15-2094-2000.  Untuk  bata dengan  variasi  gipsum  15%  dan  20%  tidak memenuhi syarat kelas kuat bata (non kelas).
3. Pada hasil pengujian kuat tekan bata berpasangan, semua variasi penambahan gipsum tidak memenuhi syarat kelas kuat bata.
4. Penyerapan  air  minimun  diperoleh  sebesar 30,850%  pada  bata  dengan  variasi  gipsum  5%. Penyerapan  air  terus  meningkat  dengan  adanya penambahan  gipsum.  Nilai  penyerapan  air  ini tidak memenuhi syarat SNI 15-2094-2000.
5. Besarnya kerapatan semu maksimum bata adalah 1,292 gram/cm 3 pada bata dengan variasi gipsum 5%,  sedangkan  kerapatan  semu  minimum  yaitu sebesar 1,234 gram/cm 3 .
6. Berat  jenis  bata  semakin  meningkat  dengan adanya  penambahan  gipsum  dalam  campuran
bata. Berat jenis bata tanpa gipsum sebesar 2,123, kemudian  naik  menjadi  2,131  pada  bata  dengan variasi gipsum 5%, 2,154 pada bata dengan variasi gipsum  10%,  2,162  pada  bata  dengan  variasi gipsum  15%,  dan  berat  jenis  maksimun  yaitu 2,172 pada bata dengan variasi gipsum 20%.

## 5.2 Saran
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dalam  pengembangan  keilmuan  tentang  bahan bangunan  khususnya  bata  maupun  dalam  penerapan secara  praktis  di  lapangan.  Diharapkan  penelitian lanjutan dapat dilakukan oleh para penelitian lainnya, dengan  memperhatikan  beberapa  hal  dan  saran sebagai berikut:
1. Dari  penelitian  ini  variasi  gipsum  yang  paling optimum yaitu sebesar 5%.
2. Disarankan  untuk  menggunakan  campuran  bata dengan  penambahan  gipsum  pada  kisaran  1% sampai  5%  untuk  mengevaluasi  kenaikan  tiap variasi.
3. Disarankan  pada  penelitian  selanjutnya  untuk pembuatan  benda  uji  lebih  dari  3  benda  uji  guna mendapatkan Cv yang sangat baik.

## 6. Daftar Kepustakaan
[1] Maulani, E., 2015, Pemakaian Tanah Diatomae sebagai  Substitusi  Semen  dan  Aditif  Untuk Produksi  Beton  Normal,  Universitas  Syiah Kuala, Banda Aceh.
[2] Wibawa,  A.,  2015,  Pengaruh  Penambahan Limbah  Gypsum  Terhadap  Nilai  Kuat  Geser Tanah  lempung,  Universitas  Bangka  Belitung, Bangka Belitung.
[3] Anonim, 2000, Standar Nasional Indonesia (SNI 15-2094-2000) tentang Bata Merah Pejal untuk Pasangan Dinding, Badan Standardisasi Nasional, Bandung.
[4] ASTM  C67-03,  2003,  Standard  Test  Methods for  Sampling  and  Testing  Brick  and  Structural Clay Tile, Annual Book of ASTM Standards.
[5] ASTM  C373-88,  1999,  Standard  Test  Method for  Water  Absorption,  Bulk  Density,  Apparent Porosity, and Apparent Specific Gravity of Fired Whiteware  Products,  Annual  Book  of  ASTM Standards.
[6] Handayani, S., 2017, Aplikasi Tanah Diatomae sebagai  Substitusi  Semen  dan  Bahan  Tambah Terhadap  Sifat  Mekanis  Beton  Normal, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
[7] Pimraksa,  K.,  dan  Chindaprasirt,  P.,  2009, Lightweight  Bricks  Made  of  Diatomaceous Earth, Lime and Gypsum, Ceramic International Res (2008), halaman 471-478.
[8] Anonim, 1989, SK SNI S-04-1989-F: Spesifikasi  Bahan  Bangunan  Bagian  A,  Bahan Bangunan  Bukan  Logam,  Badan  Standardisasi Nasional, Bandung.
2.123 2.131 2.154 2.162 2.172 2.080 2.100 2.120 2.140 2.160 2.180 0% 5% 10% 15% 20% Speci fi c Gra v ity Persentase Gipsum